臣が制定した日本工業規格である。sievingを基礎として用いた。この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。2510には,次に示す附属書がある。sievingを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。更の一覧表をその説明を付けて,附属書(参考)に示す。この規格は,金属粉を乾式ふるい分けによって粒度ごとに分級し,その粒度分布を決定する方法について規定する。この規格は,潤滑されていない乾燥した金属粉に適用する。状が著しく等軸性を欠く金属粉には適用しない。以下の粒度をもつ金属粉には適用しない。この規格の対応国際規格を,次に示す。正している),NEQ(同等でない)とする。粉末形状が著しく等軸性を欠く金属粉を測定した場合には,その粉末の粒度分布を正しく表せないので,結果は参考値とする。超える粉末の割合を測定する場合に限り,この規格を準用してもよい。次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。wireclothが,この規格と対応している。plateが,この規格と対応している。目開き寸法順に組合せた試験用金網ふるいを振動させ,金属粉を通すことによって粒度ごとに分離する。個々のふるい上の部分と,最も細かいふるいを通過した部分の粉末質量をひょう量する。ふるいは種々の公称目開きをもつものとする。非磁性の金属枠に装着する。試験ふるいの枠は互いに正確に重ね,上に置くふた及び一番下のふるいの下に置く受器を含めて一揃いとする。主要なふるいのサイズ(R40/3)から選ぶ。試験ふるいの目開きは,試料の粒度分布を適切に測定できるように選ぶ。受渡当事者間の協定によって,通常以外の又は部分的な試験ふるいの組合せを採用してもよい。使う場合は,6.b)を参照。精度で測定できるものとする。試料の調整は,次による。a)一般に,粉末は受け入れたままの状態で試験する。必要ならば,粉末を乾燥してもよい。粉末が酸化されやすい場合は、真空中又は不活発ガス中で乾燥を行う。試験は,次によって行う。a)選んだ組合せの試験ふるいは,目開きの小さいものから順に受器の上に積み重ね,組み立てる。試料を一番上のふるいに入れ,ふたをする。b)ふるい分けは,手動又は自動ふるい振とう機で行う。異なる形式のふるい振とう機は,同一の粉末とふるいを用いても,異なった結果を与えることが知られているが,一般に異なる機種間での個々の粉末についての相関関係は求めることができる。c)操作は,ふるい分けが終了点に達するまで,又は,受渡当事者間で協定した時間続ける。0.1%以下になったときをいう。器の部分のひょう量を最後に行う。各ふるいに残った分級物は,ひょう量のために次に示す方法で集める。ふるいを組み合わせた状態から外し,ふるいを静かに傾けて内容物を片側に寄せ,柔らかいブラシを用いて薬包紙の上に移す。ふるいの底及び枠に付着した粉末は,次のより細かいふるいの中に柔らかなブラシで払い落とす。薬包紙の上でふるいを逆さにし,ふるいの枠を静かにたたく。受器の分級物も,ひょう量のために同様な方法で集める。98%より少なくなってはならない。各ふるいに残った分級物及び受器に集まった分級物の質量は,総ての分級物の合計に対する百分率で表し,0.1%に丸めて報告する。0.1%未満である分級物はtraceと報告する。報告表の例を参考表に示す。試験報告には,次の情報を含める。a)この規格に従って試験を実施したこと。b)試験試料における必要事項の詳細。c)試料を乾燥した場合は,乾燥方法。d)ふるい分けの方法及びふるい振とう機を使用した場合は,その詳細。e)ふるい分けの時間。g)この規格に規定又は記載されていない全ての操作又は任意に付加した操作の詳細。h)測定結果に影響を及ぼす可能性のある要因の詳細。対応する国際規格との対比表この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。適用する金属粉の範囲を規定。適用する金属粉の範囲を規定。2591MOD/変更ISOでは,改正前の国際規格が引用されている。測定方法の原則を規定。測定方法の原則を規定。称目開きの選び方を規定。称目開きの選び方を規定。